32 
П. А. ЗЕЖЯТЧЕНСКІЙ. 
начинаетъ въ послѣдующихъ Фракціяхъ падать. Достигнувъ извѣстнаго минимума, снова 
еачинаетъ повышаться опять до извѣстнаго максимума и т. д. Сверхъ того, разница между 
10 
/ 
\ 
\ 
N 
s 
\ 
/ 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Фиг. 6. Кривая кристаллизаціи NaC10 3 4-NiS04 . 7ГІ 2 0, начиная съ отношенія 4,4 : 1. 
Пунктиромъ обозначены количества никкелеваго соединенія, выдѣлявшіяся одновременно съ NaC10 3 . 
максимальнымъ и минимальнымъ количествомъ выпадающихъ кристалловъ, невидимому, 
постепенно уменьшается. 
2) Волнообразный характеръ ясиѣе выраженъ для NaC10 3 , нежели для NiS0 4 (выде- 
лявшимся, главнымъ образомъ, въ видѣ NiS0 4 . 6Н 2 0); подобное обстоятельство легко 
объяснить тѣмъ, что соедиыенія ииккеля въ разныхъ Фракціяхъ были различны, поэтому и 
общія количества ихъ доляшы представлять различный колебанія, нарушавшія общую пра- 
вильность. 
3) Въ общемъ кривая, относящаяся къ концу кристаллизаціи, представляетъ гораздо 
меныпія колебанія въ послѣдовательно выделяющихся количествахъ NaC10 3 , нежели 
кривая, выражающая ходъ кристаллизаціи въ начальной стадіи ея. 
4) Въ ней наиболѣе пониженный точки NaC10 3 отвѣчаютъ моментамъ выпаденія наи- 
большая количества никкелевыхъ соедипеній, такъ что количества одновременно выделяв- 
шихся кристалловъ NaC10 3 и никкелевыхъ соединсній обратно пропорціональны другъ 
другу: уменыпеніе одиихъ кристалловъ сопровождается увеличеніемъ другпхъ, иричемъ это 
уменьшеиіе доходитъ иыогда до нуля. 
IV. 
Кристаллизация NaCIO. въ присутствіи CuSO r 5Н 2 0. 
Взято 20 к. с. насыщеннаго (при t° 19 С) раствора NaC10 3 . Въ нпхъ растворено 
0,7 гр. CuS0 4 .5H 2 0. Раствореніе полное съ образованіемъ небольшого количества мути. 
